( io87 ) 

 par trois tuyères seulement, avec une faible pression (lo centimètres de 

 mercure au lieu de i5 à 18 centimètres, comme ordinairement); la tempé- 

 rature du vent se trouva extrêmement élevée (5oo à 600 degrés) par suite de 

 sa faible quanlilé et de l'étendue des appareils destinés à le chauffer. La 

 vitesse de roulement du haut-fourneau était fort ralentie et, poiu- ne pas 

 courir de risques, on avait diminué la charge de minerais qui n'était plus 

 que i25o kilogrammes (rendant 38 pour 100 de fer en moyenne) pour 

 looo kilogrammes de coke et 600 kilogrammes de castine. 



» Les matières fusibles contenues dans cette charge et devant former le 

 laitier se trouvaient dans les proportions suivantes : 



Silice 5o Oxygène 26 



alumine 16 1 



Chaux 33 \ Oxygène '7,6 



Protox. de niang. ... i | 



26 

 Rapport de l'oxygène de la silice à l'oxygène des bases 



17,6 



» On obtient avec ce dosage un laitier visqueux, qui, une fois refroidi, 

 était vitreux et translucide comme tous les laitiers riches en alumine : sa 

 couleur était d'un blanc bleuâtre opalin. 



» La fonte correspondante était très-liquide, excessivement chaude : elle 

 coulait dans la rigole de sable avec une apparence unie, sans le moindre 

 bouillonnement et sans étincelles, comme du plomb fondu; elle remplis- 

 sait exactement les moules sans adhérer au sable. A froid, elle était Irès- 

 cassante et manquait de sonorité métallique. Son analyse donna : 



Silicium 7 ,qo 



Phosphore 0,72 



Carbone 2,60(1) 



c'était une fonte gi/ace'e caractéristique. La consommation de coke corres- 

 pondante était 2100 kilogrammes pour 1000 kilogrammes de fonte. 



» Dans les usines qui emploient des minerais alumineux, comme dans 

 celles de l'Aveyron, où l'on consomme le minerai de Mondalazac (qui ren- 

 ferme II ^ pour 100 d'alumine avec 10 pour 100 seulement de silice et 

 i5 pour 100 de chaux et magnésie), on fabrique normalement des fontes 

 très-silicées, qui donnent beaucoup de déchet au puddlage. Lors des mises 

 en feu, les hauts-fourneaux produisent toujours des fontes extra-silicées, 



(i) C'est la fonte dont j'ai donné des échantillons à MM. Troost et Hautefeuille. 



139.. 



